und einigen Metallen bei gewöhnlicher Temperatur. 259 
«ine neue italienische Lira. Nur die österreichische Münze war 
zuvor mit Smirgelpapier gereinigt und geglättet worden. Nach mehr 
als zwei Monaten zeigen die beiden alten Münzen noch keine Spur 
von Veränderung, während die neue Münze sich deutlich nach etwa 
20 Tagen schwärzte. Ich verschaffte mir dann später chemisch 
reines Silber und legte auf eine frisch gereinigte Platte desselben 
einen der Haueritkrystalle, welche Jahre lang in dem oben erwähnten 
Pappkästchen zusammen mit Silber aufbewahrt worden waren und 
die Erscheinung hervorgerufen hatten. Der Erfolg war überraschend. 
Vor Verlauf einer Stunde war eine deutliche Bräunung des Silbers 
wahrzunehmen, und nach ein Paar Stunden hatte sich ein schwarzer 
Fleck gebildet vom Umriss der Fläche, mit welcher der Krystall 
auf dem Metalle gelegen hatte. Es geht daraus hervor, dass reines 
■Silber sehr viel rascher wirkt, als seine Legirung mit viel Kupfer, 
wie im Falle der obigen Münzen. Und dieses Resultat wird bestätigt 
durch die zahlreichen Versuche, welche ich mit dem Kupferblech 
des Handels anstellte, welches wohl ziemlich rein ist und nur ein 
wenig Eisen noch enthält. Auf mit Smirgelpapier zuvor sorgfältig 
gereinigte Stücke von Kupferblech legte ich sowohl ganze Krystalle 
wie auch Spaltungsstücke von Hauerit. In beiden Fällen erhielt ich 
in weniger als 24 Stunden, nie später als zwischen dem zweiten 
und dritten Tage, die Schwärzung des Metalls, offenbar unter Bildung 
von Schwefelkupfer. Die Reaktion verläuft in folgender Weise. Legt 
man z. B. ein Oktaeder von Hauerit auf ein Stück Kupferblech, so 
sieht man meist schon am folgenden Tage auf dem Metalle einen 
schwarzen Fleck von derselben Gestalt wie die Oktaederfläche, mit 
der der Krystall das Metall berührte. Der Fleck ist anfangs inten- 
siver schwarz in seinen Umrissen, weniger im Innern, aber schon 
nach kurzer Zeit nimmt die Schwärzung auch im mittleren Theile 
des Fleckes zu und dehnt sich auch auf die Oberfläche des ausser- 
halb der Berührungsfläche befindlichen Metalles aus. Legt man 
statt dessen ein Bruchstück eines Haueritkrystalles mit einer frisch 
erhaltenen Spaltungsebene auf das Kupferblech, so erhält man, was 
das Metall betrifft, denselben Effekt, zu gleicher Zeit aber kann man 
beobachten, wie die frische Spaltungsebene sich verändert. Auch 
hier beginnt die Veränderung am Umrisse der Fläche und dehnt 
sich allmälig gegen die Mitte aus, was man sehr genau und schön 
an den Interferenzfarben verfolgen kann, welche durch die dünne 
veränderte Oberflächenschicht hervorgerufen werden , die von aussen 
nach innen an Dicke abnimmt. 
Die mit Hauerit und anderen Metallen, sowie die mit andern 
Schwefel Verbindungen angestellten Versuche haben mir bis jetzt 
keine positiven Resultate ergeben, vielleicht wegen der noch zu. 
kurzen Dauer der Versuche. Doch geht aus dem bis jetzt gesagten 
und auch aus diesen negativen Erfolgen deutlich hervor, dass die 
Geschwindigkeit, mit welcher die Erscheinung erfolgt, caeteris 
paribus von der Natur des Metalls, von seiner Reinheit und von 
17 * 
